16 



H. Dudenhausen. Optische Untersuchungen 



beiden Prismen ist wegen vollständiger weisslicher Trübung 

 nicht zu gebrauchen; das brauchbare Prisma bedarf einiger 

 Abdeckung. Die Dicke der vom Lichte durchlaufenen Schicht 

 beträgt im Mittel etwa 2 mm. Das Li-Signal ist für eine 

 sichere Beobachtung zu schwach. 



^Tl ^Na ^Li 



61°14'2" 32°43'0" 32°35'22,5" — 



%1 U Na n Li d 



1,43543 1,43394 — — 



No. 3. Fluorit aus Gersdorf, gelb und violett. 



Die vorliegende Stufe besteht aus grossen, würfelförmigen 

 Kry stallen, die, im Innern lebhaft weingelb gefärbt, meist von 

 einer äusseren hellvioletten Zone umgeben sind. Zur Unter- 

 suchung werden zwei Spaltungsstücke benutzt, von denen das 

 erste rein gelb gefärbt ist, das zweite auch die violette Partie 

 schneidet. Das erste Stück 



No. 3. I stellt ziemlich genau ein regelmässiges drei- 

 seitiges (mathem.) Prisma dar, seine Länge beträgt etwa 7 mm, 

 die Breite seiner Seitenflächen 3 mm. Nach einigem Abdecken 

 geben zwei der an dem Stücke befindlichen Prismen gute 

 Resultate. Die Dicke der vom Lichte durchlaufenen gefärbten 

 Schicht beträgt im Mittel etwa 2 mm. 





<f 



% 



^Na 





1. Prisma . . 



. 60°31'51,3" 



32" 8' 12,5" 



32" 1,3" 



31° 52' 53, 



2. 



. 58 50 51 



30 49 



30 41' 42 



30 34 28 





n Tl 



n Na 



»Li 



d 



1. Prisma* . . 



. 1,43525 



1,43361 



1,43219 



0,00306 



2. . . 



. 1,43514 



1,43360 



1,43208 



0,00306 



Mittelwerth . 



. 1.435195 



1,43360s 



1,43213s 



0,00306 



No. 3. II. An dem zweiten Stücke, das etwa 1 cm lang 

 ist, sind drei Flächen angeschliffen, von denen zwei sich mit 

 der dritten unter Winkeln von ungefähr 60° schneiden. Die 

 hellviolett gefärbten Schichten, welche vom Licht durchdrungen 

 werden, sind im Mittel etwa 3 mm dick. 



■ <P rf Tl fJ Na ö Li • 



1. Prisma . . . 60° 5' 7" 31°46'35" 31°39'13,S" 31°31<27,7" 



2. „ ... 59 49 15 31 34 23.1 31 26 50 31 19 22.5 



